— 248 — 



variazione di intensità luminosa e dalla variazione opposta, risultano molto 

 diversi. Anzi, studiando i rapporti fra quei tempi, apparisce subito la se- 

 guente notevole e ben marcata differenza fra il comportamento delle due 

 varietà di selenio sublimato. 



d) Il selenio « rosso » sente più rapidamente il passaggio da un' in- 

 tensità di luce minore ad una maggiore, che il passaggio inverso; accade 

 il contrario per la varietà « nera » . Però, per entrambe le varietà, il rap- 

 porto fra gli intervalli di tempo anzidetti, tende all' unità, quando si compia 

 una conveniente serie di passaggi fra quei due gradi di illuminazione. Ma, 

 contemporaneamente, i limiti, in cui variano le differenze di potenziale, 

 vanno restringendosi: con questo che, per la varietà «rossa», il limite su- 

 periore si innalza molto meno del limite inferiore; mentre, per il selenio 

 « nero » , quello che si innalza meno è l' inferiore. Ne viene di conseguenza 

 che se si assoggetta una delle mie coppie a successivi passaggi dall'oscurità 

 al massimo di luce e viceversa, sostando ai gradi intermedi, e facendo le 

 letture ad intervalli di tempo uguali ed abbastanza lunghi, perchè l'ago del- 

 l'elettrometro si riduca fermo, si avranno delle curve le quali andranno gra- 

 datamente innalzandosi e tenderanno ad una curva limite, sulla quale, dopo 

 un certo numero di inversioni, coincideranno tanto le curve di andata, come 

 quelle di ritorno. 



La prima delle figure qui riportate, si riferisce ad una coppia formata 

 con zinco coperto di selenio « rosso » e ottone messo a contatto col selenio; 

 la seconda, alla stessa coppia ma con selenio « nero » . In entrambi i casi, 

 per ascisse, si sono prese le intensità luminose, in unità arbitrarie, e per 

 ordinate le deviazioni lette in mm., nella scala dell'elettrometro. 



2. Se un disco metallico su cui si sia formato il deposito di selenio 

 « nero », si tiene per 4 ore almeno in una stufa a 180° e poi lo si lascia 

 raffreddare con grande lentezza, si ha la trasformazione di quel prodotto 

 «nero » in uno strato di selenio con struttura cristallina, a grani finissimi, 

 di un colore grigio piombo, che si mostra discreto conduttore dell'elettricità, 

 come lo era il prodotto da cui fu derivato, ma che non funziona più da 

 elettrolita, nè fuori della luce, nè esposto alla illuminazione anche la più 

 viva ('). Però, se si dispone una lamina metallica qualunque sopra al se- 

 lenio trasformato di quel disco e, a poca distanza, si fa agire una macchina 

 elettrostatica, l'elettrometro, collegato a quel sistema, si muove come se, 

 per la durata delle scariche, il sistema stesso fosse sostituito da un ele- 

 mento di Volta, avente lo zinco al posto del metallo a cui è aderente il 



( l ) Tutto ciò fa ritenere che il prodotto del ricuocimento del selenio «nero », non 

 sia niente altro che selenio cristallino usuale, metallico. Per cui, il processo indicato 

 viene a costituire un modo nuovo e molto semplice di trasformazione del selenio amorfo, 

 modo che è già stato applicato alla costruzione di celle a selenio da Eeinganun (Phy. 

 Zest: 7,786, (1906). 



